' 986 ) 

 cymbales avec le métal des Chinois et des Turcs devait tenir à ce qu'on 

 travaillait l'alliage à la température ordinaire, au lieu de le marteler à chauti, 

 comme le prescrit VEiicycloj/édie japonaise, ainsi que M. Dumas l'a lait 

 remarquer. 



» Les détails pleins d'intérêt publiés par M. Cha'.npion sur la fabrication 

 des instruments sonoi-es en Chine, et les facilités mises à ma disposition 

 dans les ateliers de la Monnaie de Paris, m'ont excité à faire des essais en 

 grand sur cet alliage à des températiues diverses. 



» Les analyses du métal des Chinois qui ont été faites par différents 

 expérimentateurs ayant montré que cette matière est formée d'étain et 

 de cuivre, environ dans le rapport de 20 d'étain à 80 de cuivre, on a 

 coulé des barres de bronze à 21, 5; 20,0 et 18, 5 pour 100 d'étain; puis 

 on les a soumises à l'action du marteau à des températures comprises 

 entre le rouge vif et la température ordinaire. A froid, le métal est cassant 

 comme du verre; vers 3oo à 35o degrés, on observe une amélioration sen- 

 sible; au rouge sombre, on croirait avoir affaire à un métal entièrement 

 différent, car il se travaille comme le fer ou le bronze d'aluminium. On 

 voit le métal s'aplatir sans rompre sous les plus puissants marteaux, et on 

 réduit sans difficulté des lames de 6 à 8 millimètres à l'épaisseur de i milli- 

 mètre. Les feuilles obteimes ont l'aspect du métal des Chinois^ et elles sont 

 douées d'une grande sonorité. 



» L'action du laminage est plus saillante encore, parce que sous le mar- 

 teau le métal est si vite refroidi, qu'il faut recuire d'instant en instant, ce 

 qui allonge et complique le travail ; tandis qu'au laminoir on peut donner 

 des passes très-fortes et amincir la lame avec rapidité si l'on opère au rouge 

 sombre. A froid, une seule passe suffit pour la réduire en écailles. 



» Cet alliage se coupe à chaud comme le fer et l'acier, il présente le 

 erain fin et homogène de ce dernier. On le soude sans difficulté avec la 

 soudure des bijoutiers. 



» Les cjuelcpies essais suivants semblent montrer que la densité n'éprouve 

 par le martelage et le laminage à chaud que des mcjdifications peu sen- 

 sibles. 



Densilù Densité 



après coulée. après forgcage. 



Broii/.u cliiiiois rapporli; par M. Cliainpion. ... ■> S>94'^ 



Bronze à 21, 5 pour 100 d'étain 8,938 8,92g 



(8,5 » 8,882 8,938 



■jo,<) •> 1 8,gi8 / 8)99,0 



12 ) 



(8,gi: 



